Мѣсторожденія платины Исовского и Нижне-Тагильскаго районовъ на Уралѣ. 103 



логорскомъ логу *) ) наблюдались въ неболыпихъ количествахъ иридистая платина 

 (Рі, Іг, ~Ре) и самородный иридій (Іг, РІ) въ видѣ мелкихъ (1 — 3 тт.), неясно 

 образоваевыхъ кристалловъ (кубовъ, комбинацій куба и пирамидальиаго куба, октаэдра, 

 кубо-октаэдра и ромбическаго додекаэдра и полисинтетическихъ двойниковъ сростанія 

 и проростанія), или чаще въ видѣ неправильноокруглеиныхъ или угловатыхъ зеренъ сере- 

 брянобѣлаго цвѣта, съ желтоватымъ оттѣакомъ и съ сильнымъ металлическимъ блескомъ, 

 съ уд. вѣсомъ между 22,647 — 22,773 2 ). Кромѣ того иридій и иридистая платина являются 

 включенными въ самородной платинѣ, причемъ при раствореніи ея въ царской водкѣ 

 выдѣляются вмѣстѣ съ осмистымъ иридіемъ. У Мельникова 3 ) приведены слѣдующія 

 данныя анализовъ иридистой платины (въ смѣси съ зернами осмистаго иридія), про- 

 исходящей изъ Н.-Тагильскихъ розсыпей 4 ): 



Р( 1г Озіг 



4,75- 12,25 6 — 7,23 87,12—70,39% 



Палладій (Ш) содержится въ Уральской платинѣ вообще, какъ извѣстно, въ 

 неболыпихъ количествахъ отъ 0,05 до 1,42%; въ одномъ лишь приведенномъ на 

 таблицѣ ІУ анализѣ содержаніе Ш указано = 6,12%; однако цифра эта, въ связи съ 

 черезчуръ, сравнительно, низкимъ содержаніемъ Рі, возбуждаетъ, невольно, сомнѣніе въ 

 точности этихъ двухъ опредѣленій, т.-е. Рі и Ш 5 ); но, съ другой стороны, и въ лите- 

 ратурѣ 6 ) есть указанія, что въ Н.-Тагильскихъ розсыпяхъ наблюдался, какъ спутникъ 

 платины, самородный палладій 7 ) съ уд. вѣсомъ 12,93 — 13,2. 



Родій (МЬ) входить въ составъ сплава мѣстной желѣзистой платины въ количе- 

 ствахъ отъ 0,20 до 3,80%. 



Осмій (Оз) является обыкновенно въ ничтожныхъ количествахъ, — б. ч. лишь въ 

 видѣ слѣдовъ (и до 0,06%), которые замѣтны были однако во всѣхъ почти образцахъ 

 платины, анализированныхъ Б. Г. Карповымъ. 



Рутеній (Ей) въ самородной платинѣ открытъ не былъ, но онъ заключается въ 



*) Г. Розе. Ееізе пасіі <і. ІТгаІ... II, стр. 457; Брейтгауатъ. Г. Ж. 1833. IV, стр. 297. 



2 ) По П. В. Еремѣеву, 1. с. 



3 ) Горн. Ж. 1893, I, стр. 109. 



4 ) По Козицкому. ѴегЬапі. й. К. Міпега1о§І8сЪ. Сгезеіізспай. 1844, р. 168. 



Есть указанія („Лысвенское горнозаводское нмѣніе гр. П. П. Шувалова". Пермь. 1896), что прнмѣсь 

 самороднаго иридія („ирнда") наблюдалась среди золота, добываишагося въ Бнсерской дачѣ: по рч. Паль- 

 нпчной (впадающей въ р. Выю), въ количествѣ до 6— 7%, и въ верховьяхъ рч. Косьп, впадающей 

 въ Исъ. Однако, въ образцѣ золота изъ развѣдкн Е. Н. Барбортъ-де-Марнн ио той же рч. Пальничной 

 видно, что въ качествѣ примѣсн къ золоту являются здѣсь гл. обр. мелкія зерна платины съ небольшой 

 лишь примѣсью осмистаго прндія. 



5 ) Хотя ходъ этого анализа, произведеннаго г. Верещагннымъ, и вычнсленія были проверены 

 Б. Г. Карповымъ. 



в ) ВгеПЬаирт.. Аппаіеп й. РЬузік. VIII. Ь., 1826; N. ^аЬ^Ъис^1 I СЬетіе. IX. Наііе 1833.; Г. Ж. 

 1833 ч. IV., стр. 297.; Кокшаровъ. Матеріалы для минералогіи Россіп. V, стр. 3. 



7 ) Или— палладистая платина (Рі, Рсі), по В. И. Вернадскому, 1. с, стр. 240. 



